îo6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Gaz dégagés. 

 A 600°, en S"» i*^»", 63 



Moyenne 



par heure. 



cm' 



Ensuite, à 600°, pendant l'Isa™ 0,029 



Ensuite, à 600°, pendant 7'' 0,006 



Après 16 heures de repos à i5° : 



A 600°, pendant 3''25"' 0,066 



Ensuite, à 600°, pendant 4'' 20™ 0,000 



Après 17 heures de repos : 



A 600°, pendant 3'' 0,012 



Ensuite, à 600°, pendant 4''20'" 0,001 



Ceci paraît montrer que la dilfusion des gaz à travers le cuivre solide 

 est extrêmement lente. 



Une expérience directe le démontre : 



Un fil de 1™'°, 5 de diamètre donne, pour ioob : 



Moyenne 

 par heure. 



A 600°. pendant 3''20'" o''"'',65 



Puis à 600°, pendant 1'' 0''™',007 



On enlève alors à la lime et au papier d'émeri la partie superficielle de 

 ce fil, de façon à réduire le diamètre moyen à i""",2; il donne alors 

 pour loos : 



Moyenne 

 par heure. 



A 600°, pendant 2'' i5"' o''"'', i3 



Puis à 600", pendant 1'' o^^'.oog 



La couche superficielle du fil semble donc se vider de gaz, avant que les 

 gaz des couches profondes arrivent par diffusion jusqu'à la surface. 



Des essais réalisés au-dessus du point de fusion du cuivre n'ont pas per- 

 mis une élimination rapide des gaz du cuivre sous une pression de o"'"',ooi, 

 et le métal solidifié présente des cavités nombreuses, produites par un dé- 

 gagement de gaz au moment de la solidification. 



Du reste, une grande élévation de température ne doit pas favoriser 

 l'expulsion des gaz du métal, car leur solubilité croît en même temps que la 

 température. D'autre part, l'abaissement de la pression au-dessus du 



